Rama Eka Yulpando, Andi Sudiarso (2022) Ketahanan Luntur Kain Batik dengan Pewarna Alami Secang Menggunakan Metode Pencoletan (04) 05, 10.36418/syntax-idea.v4i5.1848 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 5, Mei 2022

## KETAHANAN LUNTUR KAIN BATIK DENGAN PEWARNA ALAMI SECANG MENGGUNAKAN METODE PENCOLETAN
Rama Eka Yulpando 1 , Andi Sudiarso 2
Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada Email: rama.e.y@mail.ugm.ac.id, a.sudiarso@ugm.ac.id

## Abstrak
Indonesia  memiliki  banyak  sumber  daya  alam  yang  memiliki  potensi  sebagai pewarna tekstil alami. Satu di antara sumber daya alam tersebut adalah kayu secang yang  menghasilkan  warna  merah.  Dalam  pewarnaan  ada  dua  metode  yang digunakan yaitu metode pencelupan dan pencoletan. Dalam perkembangannya ada beberapa  pencelupan  warna  yang  hasilnya  kurang  stabil  dan  sifatnya  yang  mudah luntur.  Untuk  mengetahui  kelayakan  teknik  pencoletan  dari  bahan  kayu  secang maka  akan  dilakukan  penelitian  dengan  metode  eksperimen  dan  uji  tahan  luntur warna  kain.  Hasilnya  untuk  teknik  pencoletan  warna  merah  dari  kayu  secang mendapatkan  warna  yang  stabil.  Untuk  uji  pencucian  dan  gosokan  mendapatkan nilai  4-5  (kering  dan  basah)  atau  baik,  dan  untuk  uji  keringat  juga  mendapatkan nilai  baik  yaitu  4-5  (asam)  dan  4  (basa).  Namun,  untuk  hasil  uji  pencucian  sabun dan  uji  penodaan  bernilai  3  (cukup)  tetapi  dibawah  syarat  minimum  yaitu  4 (pencucian) dan 3-4 (penodaan).
Kata Kunci : batik; bahan pewarna alami; kayu secang; uji tahan luntur.

## Abstract
Indonesia  has  many  natural  resources  that  have  potential  as  natural  textile  dyes. One  of  these  natural  resources  is  sappan  wood  which  produces  a  red  color.  In coloring there are two methods used, namely the method of dyeing and dipping. In its development there are several color dyeing which results are less stable and are easily faded. To determine the feasibility of the technique of picking up the sappan wood material, research will be carried out using experimental methods and testing the  color  fastness  of  the  fabric.  The  result  for  the  technique  of  picking  red  color from sappan wood gets a stable color. The washing and rubbing test got a score of 4-5  (dry  and  wet)  or  good,  and  for  the  sweat  test  it  also  got  a  good  score  of  4-5 (acidic)  and  4  (alkaline).  However,  the  results  of  the  soap  washing  and  staining tests  were  worth  3  (enough)  but  below  the  minimum  requirements,  namely  4 (washing) and 3-4 (staining).
Keywords: batik; natural dyes; sappan wood; fastness test.

## Pendahuluan
Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia yang diakui oleh dunia dalam warisan budaya  adalah  batik. Batik memiliki berbagai macam motif yang  beragam  yang  masih berupa binatang ataupun tumbuhan. Namun seiring berkembangnya jaman, motif batik sudah merambah ke motif abstrak berupa awan, relief candi, wayang dan lainnya. Batik memang  sangat  istemewa,  karena  pada  setiap  corak  maupun  motifnya  mempunyai makna filosofi yang memiliki nilai sejarah yang Panjang. Corak maupun batik tersebut tidak bisa lepas dari unsur-unsur yang melekat dari wilayah asal pembuatannya. Itulah alasannya  mengapa  batik  Indonesia  pada  tanggal  2  Oktober  2009  ditetapkan  oleh UNESCO  sebagai  warisan  kemanusiaan  untuk  budaya  lisan  dan  Non-  Bendawi ( Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity ) ( Susanto & Budiman, 2015 ).
Pada  awalnya,  batik  pertama  kali  diproduksi  dengan  menggunakan  bahan- bahan tradisional sebagai pewarnanya ( Pradipta, 2017 ). Bahan pewarna alami tersebut juga  lazim  digunakan  untuk  karya-karya  seni  lain  di  kepulauan  Nusantara.  Bahan- bahan pewarna yang dipakai  terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari pohon mengkudu, tinggi,  soga, nila dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur ( Rukiah, 2014 ). Di awal abad ke-20  warna  sintetis  mulai  digunakan  luas  oleh  pengrajin-pengrajin  batik  di Pekalongan,  sehingga  secara  tidak  langsung  pewarna  sintetis/kimia  menggeser  teknik pewarnaan  alami  karena  proses  pengerjaannya  jauh  lebih  mudah  dan  warna  yang dihasilkan lebih  beragam.  Tetapi  dibalik  mudahnya menggunakan  warna  sintetis,  ada banyak  dampak  negatif  yang  dihasilkannya.  Menurut  ( Pujilestari,  2015 ),  zat  warna sintetis dapat  berdampak bagi  kesehatan. Berbagai  penyakit dapat  diakibatkan Ketika menggunakan zat warna sintetis ini seperti dermatitis, alergi dan gangguan pernapasan (Farida, Atika, & Haerudin, 2015 ). Jika digunakan terus- menerus, pewarna sintetis ini juga  akan  memberikan  dampak  yang  berbahaya  pada  lingkungan.  Khusunya  limbah cair yang dihasilkan dari produksi  batik mengandung logam berat  seperti  Cr, Sn, Cu, dan Zn akan mencemari lingkungan ketika langsung dibuang tanpa adanya penanganan atau  pengolahan  ( Masnesia  &  Purnama,  2017 ).  Media  kain  yang  digunakan  pada awalnya adalah kain katun, karna warna- warna alami hanya dapat terserap sempurna pada bahan baku serat alami. Seiring bergesernya waktu, kebutuhan kain batik semakin meningkat  dan  produksi  kain  batik  yang  menggunakan  bahan  pewarna  sintetis  kimia juga meningkat ( Handayani & Maulana, 2014 ).
Penggunaan  warna  alam  memiliki  banyak  kelemahan  antara  lain  proses pembuatannya  memerlukan  waktu  yang  Panjang,  tidak  tahan  lama  jika  disimpan sebelum  proses  pewarnaan,  cenderung  mudah  pudar,  dan  proses  pewarnaan memerlukan waktu yang panjang. Namun banyak hal yang menjadi keraguan bila terus menggunakan  pewarna  sintetis,  karena  limbah  pewarna  sintetis  membahayakan kesehatan  manusia  dan  secara  tidak  langsung  meracuni  lingkungan  ( Tocharman, 2009 ).  Zat  warna  alam  dapat menjadi suatu alternative untuk mengurangi  pemakiaan zat  warna  sintetis  dan  menjadi  solusi  tentang  issue  global  yang  dicanangkan pemerintah tahun 1995 tentang “ Back To Nature ”. Zat warna alam merupakan pewarna
yang diperoleh dari tanaman baik dari daun, batang, kulit batang, biji, bunga maupun akar  pohon  ( Alamsyah,  2018 ).  Penggunaan  zat  warna  alam  sebagai  pewarna  tekstil semakin  diminati  oleh  pembeli  dikarenakan  warna  yang  dihasilkan  sangat  unik  jika dibandingkan dengan pewarna tekstil menggunakan zat warna sintetis.
Pada perkembangannya, masih terdapat beberapa kekurangan dari pewarna batik dengan  bahan  alami,  salah  satunya  adalah  warna  yang  tidak  stabil  dan  mudah  luntur. Beberapa  penelitian  terdahulu  melakukan  pengujian  tahan  luntur  kain  ingin menggunakan warna merah sebagai salah satu pewarna yang dipakai.

## Metode Penelitian
Objek  dari  penelitian  ini  adalah  pewarnaan  untuk  satu  jenis  kain,  yaitu  mori sanforis.  Pewarnaan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  warna  merah  dari  ekstraksi kayu  secang.  Metode  pewarnaan  menggunakan  pencoletan  (Seperti  Mewarnai Menggunakan Kuas).
Alat dan bahan yang digunakan adalah:
1. Kain
Jenis kain yang digunakan yaitu kain mori sanforis.
2. Bahan Pewarna Alami
Bahan yang digunakan adalah kulit kayu secang.
3. Air
Air yang digunakan adalah air bersih dengan suhu ruangan (20-25oC), untuk membantu  membuat larutan pra-mordan dan  fiksasi  serta perebusan bahan pewarna alami dan proses pelorodan.
4. Tawas (KAI (SO) 12H O) dan Soda Abu
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  eksperimen  pencoletan  dari  bahan  kayu secang.  Setelah  hasilnya  terlihat,  maka  akan  menjadi  rekomendasi  untuk  penelitian selanjutnya  yang  Tawas  dan  Soda  Abu  digunakan  untuk  proses  mordan  awal/pra- mordan  pada  kain  yang  sudah  doberi  malam.  Soda  abu  juga  dapat  digunakan  pada proses lorod sebanyak 5 gram/liter. Soda abu membantu menghilangkan malam pada kain  lebih  cepat  dibanding  menggunakan  kanji  dengan  melakukan  uji  pencucian (Haerudin,  Lestari,  &  Atika,  2017),  ( Rosyida  &  Zulfiya,  2013 ),  cahaya  terang  hari, gosokan ( Farida et al., 2015 ), keringat asam dan basa ( Failisnur, Sofyan, & Kumar, 2017 )  dan penodaan  ( Amalia &  Akhtamimi, 2016 )  dari beberapa bahan alami  yang berbeda. Berdasarkan ( Ilmi & Sudiarso, 2020 ), terdapat pengujian tahan luntur warna terhadap  pencucian,  gosokan,  keringat,  dan  sinar.  Pengujian  tahan  luntur  warna untuk  pencucian  dan  keringat  terdapat  dua  cara  pengujian,  yaitu  adanya  perubahan warna  dan  penodaan  warna.  Sedangkan  untuk  gosokan,  terdapat  kering  dan  basah. Syarat  minimum  mutu  batik  tulis  adalah  4  untuk  masing-masing  jenis  uji,  kecuali pencucian, penodaan warna, yaitu dengan nilai 3 – 4.
5. Turkish Red Oil (TRO)
Digunakan  untuk  larutan  perendaman  sebagai  pembersih  kain  setelah  pra- mordan dilakukan.

## 6. Malam
Malam  digunakan  untuk  menembok  atau  menutup  kain  yang  sudah  atau belum  akan  diberi  warna.  Malam  dipanaskan  hingga  cair,  lalu  digunakan  pada  saat masih panas.
7. Bahan Fiksasi
Fiksasi bertujuan untuk mengunci warna sehingga ketika dilakukan pelorodan warna tidak luntur. Fiksasi yang digunakan adalah tawas (KAI(SO ) .12H O).
8. Alat-Alat Percobaan
Alat-alat percobaan yang akan digunakan pada  percobaan ini  adalah  canting digunakan sebagai alat bantu dalam pemberian motif, panci stainless steel digunakan untuk  meminimalisir  kontaminasi  pada  proses  perebusan,  ember  digunakan  sebagai wadah  dalam  proses  pencelupan,  gelas  ukur  digunakan  untuk  mengukur  banyak larutan, capit  masak digunakan untuk  menjepit/mengambil  kain  dari panci,  jemuran digunakan  untuk  menjemur  kain,  sarung  tangan  digunakan  untuk  menghindari kontaminasi , timbangan digital digunakan sebagai alat pengukur bahan. Berikut tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini:
1. Eksperimen
Eksperimen  ini  akan  dilakukan  didalam  ruangan.  Pertama  sampel  kain yang sudah diberi malam akan melewati proses pra-mordan dengan menggunakan bahan tawas dan soda abu, masing-masing sebanyak 8 dan 2 gr/liter yang kemudia direndam selama 24 jam lalu dikeringkan. Setelahnya, kain direndam lagi dengan larutan  TRO  selama  10  menit  dengan  takaran  5  gr/liter.  Setelah  itu,  bahan disiapkan  untuk  pengekstrakan  mendapatkan  larutan  pewarna.  Langkah  awal dalam  ekstraksi  bahan  pewarna  alami  merah  adalah  menghasilkan  kayu  secang serut dengan menggunakan blender yang berfungsi untuk memperkecil permukaan dari kayu secang serut sehingga penyusutan air saat proses perebusan tidak terlalu banyak. Bahan kayu  secang  yang  digunakan   adalah 100 gr/liter air selama 75 menit.  Kemudian  larutan  disaring  dan  didinginkan  sesuai  dengan  suhu  ruang. Setelahnya,  larutan  tersebut  dicampurkan  dengan  bahan  manotek  dengan  takaran 20 gr/L sampai larutan pewarna mengental. Selanjutnya, larutan ditunggu selama kurang  lebih  1  jam  agar  manotek  tercampur  dengan  rata  dan  siap  digunakan. Tahap  selanjutnya  adalah  fiksasi  dengan  bahan  tawas.  Setelah  dilakukan fiksasi, ditunggu hingga kering dan dilakukan pelorodan.
2. Uji Tahan Luntur Kain
Proses  pengujian  ketahanan  luntur  warna  merupakan  metode  yang dilakukan untuk melihat apakah perubahan warna yang terjadi termasuk tidak ada perubahan,  ada  sedikit  perubahan,  cukup  berubah  atau  berubah  sama  sekali terhadap  suatu  standar  perubahan  warna.  Dalam  uji  tahan  luntur  ini  akan dilakukan  beberapa  pengujian  kain,  seperti  pengujian  ketahanan  luntur  terhadap pencucian gosokan kain, keringat, terhadap pencucian sabun dan uji penodaan.

## Hasil dan Pembahasan
Setelah  dilakukan  tahapan-tahapan  pewarnaan  dengan  metode  pencoletan  dari pra-mordan  sampai  ke  pelorodan,  maka  didapatkan  hasil  dari  eksperimen  pewarnaan dengan menggunakan kayu secang. Gambar 1 merupakan hasil eksperimen pewarnaan dengan menggunakan kayu secang.

## Gambar 1 Hasil Eksperimen Warna Merah
Kelayakan  penggunaan  kayu  secang  juga  harus  diketahui  dengan  dilakukannya uji  tahan  luntur  warna  terhadap  beberapa  pengujian,  yaitu  pencucian  gosokan  kain, keringat, terhadap pencucian sabun dan uji penodaan. Tabel 1 adalah rekapitulasi hasil dari uji tahan luntur warna yang telah dilakukan pada kain batik dengan pewarna alami kayu secang.

## Tabel 1
Rekapitulasi Nilai Uji Tahan Luntur Warna
Kode Sampel Uji Ke Terhadap Pencucian Sabun dan Uji Penoda Terhadap Pencucian Gosokan Terhadap Keringat Kelunturan (Grey Schale) Penoda (Staining Schale) Gosok Kering (Staining Schale) Gosok Basah (Staining Schale) Nilai Basah (Grey Schale) Nilai Asam (Grey Schale) TM 1 2-3 (Kurang) 2-3 (Kurang) 4-5 (Baik)  4-5 (Baik)  4 (Baik) 4 (Baik) 2 3 (Cukup) 2-3 (Kurang) 4-5 (Baik)  4-5 (Baik)  4 (Baik) 4-5 (Baik) 3 2-3 (Kurang) 2-3 (Kurang) 4-5 (Baik) 4 (Baik) 4 (Baik) 4-5 (Baik)
Pengujian pertama yaitu uji pencucian sabun dan uji penodaan. Pada pengujian ini, bahan yang digunakan berupa larutan sabun Batangan B29 yang mengandung 5 g/L air suling. Bahan uji yang digunakan adalah dua helai kain  yang berukuran 10 cm  x 4 cm.  kedua  bahan  tersebut  dilapisi  dengan  kain  putih  multiserat  yang  dijahit  pada  3 bagian dan akan melalui proses pengadukan selama 30 menit dalam larutan sabun pada suhu  40oC  –  50oC  dan dilanjutkan  dengan  proses  pembilasan  sebanyak  2  kali  dengan air  suling  dingin  dan  dibilas  Kembali  dengan  air  dingin  mengalir  selama  10  menit.
Bahan  uji  pertama  akan  dinilai  dengan grey  scale dan  bahan  uji  kedua  menggunakan staining scale. Bahan uji pertama didapatkan nilai yang berkisar antara 2-3 (kurang) dan 3  (cukup),  sedangkan  pada  bahan  uji  kedua  didapatkan  nilai  2-3  (kurang).  Apabila mengacu  pada  syarat  mutu  SNI  8302:2016  ( Setyawan  &  Tua,  2017 ),  uji  perubahan warna akibat pencucian memiliki syarat nilai minimum sebesar 4 dan penodaan warna memiliki  syarat  minimum  3-4.  Maka  dapat  disimpulkan  sampel  belum  sesuai  dengan syarat  mutu. Hal  ini dapat  disebabkan karena teknik  pencoletan lebih sensitive dengan pencucian sabun Batangan B29 dan juga dapat disebabkan oleh faktor keahlian peneliti yang  belum  dapat  melakukan  teknik  pencoletan  dengan  baik  dan  benar.  Untuk meminimalisir kelunturan terhadap pencucian dengan sabun, dapat dilakukan pencucian tanpa menggunakan sabun B29, merendam kain batik pada air suhu normal atau hangat untuk  menghilangkan  noda,  tidak  melakukan  pengadukan  terlalu  lama  atau  cukup melakukan    kucek    lembut,    dan    memperhatikan  durasi  keseluruhan  pencucian  tidak lebih dari 30 menit.
Pengujian  kedua  yaitu  terhadap  pencucian  gosokan  kain.  Pengujian  ini dikelompokkan  kedalam  dua  jenis  yaitu  cara  basah  dan  cara  kering.  Kedua  pengujian sama-sama  menggunakan  staining  scale  dan  menggunakan  mesin  crockmeter  untuk melakukan  penggosokan  pada  kain.  Pengujian  pencucian  gosokan  dengan  cara  kering dilakukan  dengan  membentangkan  kain  sampel  uji  dan  menjepitkan  pada  mesin crockmeter  kemudian  memasangkan  kain  putih  pada  pada  selubung  penggosok  tanpa dibasahi.  Sedangkan  pada  uji  pencucian  gosokan  basah,  kain  putih  harus  dibasahi sebelum  dipasang  pada  selubung  penggosok.  Kemudian  crockmeter  dinyalakan  dan dilakukan proses penggosokan selama 10 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan pengujian tahan  luntur  warna  dan  dilakukan  penilaian  penodaan  warna  pada  kain  putih  yang dinilai  menggunakan  alat  ukur  staining  scale.  Didapatkan  gosokan  kering  pada  3  kali pencucian  memiliki  nilai  4-5  (baik),  dan  terhadap  gosokan  basah  terhadap  2  kali pengujian  memiliki  nilai  4-  5  (baik),  dan  1  kali  pengujian  memiliki  nilai  4  (baik). Apabila ditinjau dengan syarat mutu batik tulis, maka syarat mutu memnuhi syarat dan memiliki kualitas yang baik.
Pengujian  ketiga  yaitu  terhadap  keringat.  Kedua  pengujian  baik  basa  dan  asam sama-sama  dilakukan  menggunakan  alat  ukur  yang  sama  yaitu grey  scale dan menggunakan  mesin  atau  alat  perspirometer.  Pengujian  ini  menggunakan  bahan  uji berupa  kain  yang  bersentuhan  atau  dilapisi  dengan  kain  multiserat  yang  dilarutkan dalam  larutan  berbeda  yaitu  larutan  asam  dan  basa.  Bahan  uji  ini  dikeringkan  dan ditempatkan  dibawah  beban  tertentu  dan  diletakkan  diantara  pelat  pemisah  kemudian ditempatkan dalam oven dengan suhu 370oC selama jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan.  Setelah  dikeluarkan  dari  oven  dan  dikeluarkan  dari  pelat  pemisah  yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian menggunakan grey scale . Didapatkan pengujian keringat  dengan  basa  memiliki  nilai  4  (baik)  dan  pengujian  keringat  dengan  asam memiliki  nilai  4-5  (baik).  Syarat  mutu SNI  pada  pengujian  keringat  memiliki  minimal nilai 4. Sehingga dapat disimpulkan telah memenuhi syarat mutu serta layak digunakan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  pewarnaan  warna  merah  yang didapat  dengan  menggunakan  metode  pencoletan  lebih  baik  dibandingkan  dengan metode pencelupan, hal itu terlihat pada gambar 1 hasil eksperimen warna merah. Untuk nilai uji TLW terhadap pencucian dengan gosokan kain dan uji terhadap keringan dari hasil  pembuatan  batik  dengan  metode  pencoletan  warna  merah  dengan  kayu  secang mendapatkan  nilai  yang  baik.  Namun,  untuk  uji  terhadap  pencucian  sabun  dan  uji penodaan,  hasilnya  dibawah  nilai  minimal  syarat  mutu  SNI.  Sehingga  perlu diperhatikan  penggunaan  sabun  B29,  disarankan  merendam  kain  batik  pada  air  suhu normal atau hangat untuk menghilangkan noda dan memperhatikan durasi keseluruhan pencucian.
Saran  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah dengan  melakukan  pengujian  lain  seperti  uji  terhadap  pencucian  sabun  dan  uji penodaan. Dapat juga dilakukan penelitian bagaimana cara agar uji terhadap pencucian dan penodaan agar lebih baik lagi.

## Bibliografi
Alamsyah,  Alamsyah.  (2018).  Kerajinan  Batik  dan  Pewarnaan  Alami. Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi , 1 (2), 136–148. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.13 6-148
Amalia,  Rizka,  &  Akhtamimi,  Iqbal.  (2016).  Studi  pengaruh  jenis  dan  konsentrasi  zat fiksasi terhadap kualitas warna kain batik dengan pewarna alam limbah kulit buah rambutan (Nephelium  lappaceum). Dinamika Kerajinan Dan Batik , 33 (2), 85–92. https://doi.org/https://doi.org/10.22322/dkb.v33i2.1474
Failisnur,  F.,  Sofyan,  S.,  &  Kumar,  Robby.  (2017).  Efek  pemordanan  terhadap pewarnaan  menggunakan  kombinasi  limbah  cair  gambir  dan  ekstrak  kayu  secang pada kain rayon dan katun. J. Litbang Indsutri , 7 , 93–100.
Farida,  Farida,  Atika,  Vivin,  &  Haerudin,  Agus.  (2015).  Pengaruh  Variasi  bahan  pra mordan  pada  pewarnaan  batik  menggunakan  akar  mengkudu  (Morinda  citrifolia). Dinamika Kerajinan Dan Batik , 32 (1), 1–8.
Haerudin,  Agus,  Lestari,  Titik  Puji,  &  Atika,  Vivin.  (2017).  Pengaruh  Jenis  Pelarut Terhadap  Hasil  Ekstraksi  Rumput  Laut  Gracilaria  sp.  Sebagai  Zat  Warna  Alam Pada Kain Batik Katun Dan Sutera. Dinamika Kerajinan Dan Batik , 34 (2), 83–92. https://doi.org/https://doi.org/10.22322/dkb.v34i2.3301
Handayani, Prima Astuti, & Maulana, Ivon. (2014). Pewarna alami batik dari kulit soga tingi  (Ceriops  tagal)  dengan  metode  ekstraksi. Jurnal  Bahan  Alam  Terbarukan , 2 (2). https://doi.org/10.15294/jbat.v2i2.2793
Ilmi,  Azizah  Nur,  &  Sudiarso,  Andi.  (2020).  Ketahanan  Luntur  Kain  Batik  Dengan Pewarna  Alami  Daun  Suji. Semnas  Ristek  (Seminar  Nasional  Riset  Dan  Inovasi Teknologi) , 4 (1). https://doi.org/10.30998/semnasristek.v4i1.2451
Masnesia,  Andana,  &  Purnama,  Ir  Herry.  (2017). Pengolahan  Limbah  Cair  Batik Menggunakan Metode Presipitasi Dan Fitoremidiasi . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Pradipta, Ardhananeswari. (2017). Industri Batik  Tulungagung  1970-2003 .  Universitas Airlangga.
Pujilestari,  Titiek.  (2015).  Sumber  dan  pemanfaatan  zat  warna  alam  untuk  keperluan industri. Dinamika Kerajinan Dan Batik , 32 (2), 93–106.
https://doi.org/10.22322/dkb.v32i2.1365
Rosyida,  Ainur,  &  Zulfiya,  Anik.  (2013).  Pewarnaan  bahan  tekstil  dengan menggunakan  ekstrak  kayu  nangka  dan  teknik  pewarnaannya  untuk  mendapatkan hasil yang optimal. Jurnal Rekayasa Proses , 7 (2), 52–58. https://doi.org/10.22146/jrekpros.4952
Rukiah,  Yayah.  (2014).  Aplikasi  Motif  Mega  Mendung  dari  Kain  Batik  ke  Mural.
Jurnal Desain , 2 (01), 55–60. http://dx.doi.org/10.30998/jurnaldesain.v2i01.571
Setyawan,  Budhiman  Adi,  &  Tua,  Lomo  Mula.  (2017).  Analisa  Kekuatan  dan Ketahanan  Luntur  Kain  Loreng  “Indian  army”  berbasis  Standar  Nasional Indonesia. Bina Teknika , 12 (1), 69–78. http://dx.doi.org/10.54378/bt.v12i1.92
Susanto, Ajib, & Budiman, Fikri. (2015). Rekayasa Model Internet Marketing Pada E- Supermuseum  Batik  Untuk  Meningkatkan  Pemasaran  Batik  Produk  Unggulan Ukm Batik Di Jawa Tengah. Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) , 1 (1).
Tocharman, Maman. (2009). Eksperimen zat pewarna alami dari bahan tumbuhan yang ramah lingkungan sebagai alternatif untuk pewarnaan kain batik. Bandung, UPI .

## Copyright holder:
Rama Eka Yulpando, Andi Sudiarso (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: